990 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



constructeurs pour obtenir des organes d'automobiles capables de résister 

 à la fois au frottement et au choc. Ils font la pièce en acier doux, puis ils 

 cémentent les parties exposées au frottement. Celles-ci durcissent mais 

 deviennent cassantes en se transformant en acier dur; et c'est la partie non 

 cémentée faisant corps avec elles qui conserve à l'ensemble de la pièce une 

 élasticité suffisante. L'acier doux est ici à l'intérieur, tandis que ci-dessus 

 le bronze doux est à l'extérieur. 



» Revenons à l'outil égyptien. La gaine se distingue du noyau central 

 par sa texture lamellaire. La surface de séparation des deux alliages est 

 marquée par un oxyde noir parfois tacheté de vert-de-gris. En y enfonçant 

 le tranchant d'une tenaille aiguisée, on sépare l'enveloppe du noyau et l'on 

 constate que les deux parties décapées et frottées n'ont pas la même den- 

 sité. L'enveloppe, quoique plus oxydée, a pour densité 5,33 et le noyau 

 5,18. Celte anomalie exige que l'enveloppe soit plus riche en cuivre que la 

 partie centrale, fait que l'analyse corrobore. 



H Enfin, si l'on réduit une portion de l'outil par l'hydrogène vers 5oo°, 

 la gaine prend une couleur rouge enivre et l'intérieur une couleur jaune 

 fauve. 



» Voici les analyses qui indiquent la différence de composition des 

 bronzes assez purs qui constituent les deux parties de l'outil : 



Perte en réduisant par l'Iiydrogène après décapage : 



Enveloppe. Noyau central. 



Oxygène pour 100 à l'état H'O i5 '4j70 



Acide carbonique, soufre, chlore pour 100. . 8,70 2,4o 



Analyse des corps réduits : 



Enveloppe. Noyau central. 



Oxygène restant pour 100 à l'étal SnO* (')•• i ,65 1,60 



Chlore et soufre o , 80 traces 



Fer 0,70 o , 3o 



Potasse et chaux ? 0,1 5 



Étain 4)67 i3,3o 



Cuivre 92 , 60 84 , 60 



» La présence du chlore et du soufre est due au terrain dans lequel 



(') Après réduction, le métal en poudre a été dissous dans une solution concentrée 

 de chlorure ferrique; l'oxyde SnO', souillé de sulfure SnS et insoluble, a été re- 

 cueilli et pesé. 



